BULLETIN 



DE L'ACADEMIE IMPÉRIALE DES SCIEEES DE ST.-PETËIISB01)RG. 



Ùber einige Eigenschaften des auf galvanischem 

 Wege niedergeschlagenen Eisens, von R. Lenz. 



(Lu le 23 septembre 1SG9.) 



Das iiiif galvanischem Wege rcducirtc Eisen zeigt 

 hochst auftallendc Eigenschaften, wolche niicli bewo- 

 gen, dasselbc cinigcn Untcrsuchiingen zu unterzielieu, 

 namentlicli in Bezug auf die von solclieni Kiscn absor- 

 birten Gase. Die erstc Anregung zu dieser Untersu- 

 chung crluelt icli durch Hcrrn Akademikcr Jacobi, 

 welcher niir ein Sttick auf solchem "Wege gewonneneu 

 Eisens zusandte, mit dcr Aufforderung. zu bestimmcn, 

 ob dasselbc Wasserstoff entlialte, wie es nach Gra- 

 ham's Versuchen zu erwarten war, und wie vicl von 

 diesem Gase absorbirt sei. In einem Schrciben an 

 Herrn Jacobi*) tbeilte ich ilim die Resultatc mciner 

 Untersucluingcn mit, wciche ergeben hatten, dass in 

 dem Eisen allcrdings eine nicht unbctrachtlichc Menge 

 Gas (15,1 Volumina) cnthalten sei. Spatere Versuche 

 zeigten, dass dièses Gas jedoch nicht ausschliesslich 

 Wasserstoff sei, sondern ein Gemenge von Wasserstoff, 

 Stickstoff, Kohlonsaure undKolilenoxj'd. Ûbcrraschend 

 war der reiche Gehalt an Kohlenoxyd (22 Volumpro- 

 cente dcr ganzen Gasmcnge). Spiitcr stiegen in mir 

 Bedenkcn iibcr die allgemcinc Giiltigkcit dièses Résul- 

 tats auf, da ici) glaubte annehmen zu diirfcn, dass diè- 

 ses Eisen, nachdem es von der Matrize abgenommen, 

 in dem P'euerraume eines Ofens gegliiht worden sei, 

 wie das mit don galvanoplastischcn Eiscnabdriicken 

 zu geschchen pflcgt; in solchem Falle abor konnte das 

 Kohlenoxyd dcn Vcrbrennungsproducten des Ofens ent- 

 nommen sein. Dièse Voraussetzung veranlasste micb, 

 noch einige Versuche iiber dcnselben Gegenstand zu 

 machon, deren Resultatc ich in l'olgendem mittliciie. 



Das zu dcn Versuchen verwendete Eisen wurde 

 durchgangig nach Klein's Méthode aus mit schwe- 

 felsaurer Magncsia gemischtcr Eisenvitriollosung durch 



*) Jacobi, Notice sur l'aljsorptioii de l'hydroKèiic sur le fer 

 galvanique. Bullctiu de rAcadémic des sciences de St.-I'étcrsbourg, 

 1869, t. XIV, p. 2!t2. 

 Tome XIV. 



schwache Strume gelallt. Neutralisirt wurde die Lo- 

 sung durch kolilensaure Magncsia. Zwei Probcn diè- 

 ses Eisens von seltener Schonheit verdankc ich der 

 Giite des Herrn Klein, der sie speciell fiir meine 

 Untersuchungen gewonnen hatte; aile andern Probcn 

 habe ich selbst auf dem angegebenen Wege crhalten. 



Wenn das Eisen unter schwachem Strome aus cinor 

 Lôsung gefallt wird, wciche keine freie Siiure entliiilt, 

 so zcigt es ein schônes feinkorniges Gefiigc, an wel- 

 chem sich unter dem Mikroscope keine Krystallisation 

 zeigt. Die Farbc ist ein weichcs hclles Grau. Auffal- 

 lend ist die grosse Ililrte dièses Eisens, da es von ei 

 ner Feile nur schwach gefasst wird; nach Bcslim- 

 mungen, welche in der Bergakademie ausgcfiilirt wur- 

 den, ist die Ilarte 5,5, d. h. das Eisen ritzt Apatit 

 und wird von Feldspath geritzt. Nicht minder merk- 

 wiirdig ist auch die grosse Briichigkeit desselben; 

 diinne Pliittchen lassen sich zwischen dcn Fingern 

 zerroiben; ein Stiick von 2""" Dicke, wclches sich am 

 Zuleitungsdraht abgesctzt hatte, konntc mit grosster 

 Leichtigkeit zerbrochen werden. 



Wiihrend des Niederschlagens des Eisens, selbst auf 

 eiucr starken Kupfcrplatte (Daguerotypplatte), kriimmt 

 sich letztere, sobald die niedergeschlagene Schiclit eine 

 gewisse Dicke erreicht hat, indem hiebei die concave 

 Seite der zweiten Electrode zugekehrt wird. Ist die 

 Plattc, auf welcher das Eisen niedergeschlagen wird, 

 zu dick, oder bildct das geHillte Eisen eine Schicht 

 zu geringer Màchtigkeit, so findet die Kriimmung zwar 

 nicht statt, die Neigung zu derselben bestcht jedoch 

 fort; man bemerkt dies beim Ablosen der Eiseiischicht, 

 welche sich sogleich auf die angegebcne Weise bicgt. 

 Die Kriimmung gcht hiebei stcts so vor sich, dass eine 

 cylindcrformige Flilche gcbildet wird, mit horizontal 

 gestclltor Axe. 



Wird das Eisen auf ciner polirten Fliiclie langsam 

 reducirt, so erhalt man bei geringer Dicke dcr Eisen- 

 schicht eine fehlerlose Obcrfiiiche mit sammetartigem 

 Ansehen ; sobald Jedoch die Schicht cinc grdssere 

 Dicke erreicht, zeigcn sich dcutlicli Blasenbildungen, 



